178 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Alliages compris entre FeNi- et Ni. — Pour les alliages voisins du nickel, 

 les coefflcienls vrais sont représentés par deux tronçons de droites, dont le 

 point de concours est sur l'ordonnée du point de Curie. Quand la teneur 

 en fer augmente, l'angle formé par les deux fragments rectilignes diminue, 

 et s'annule sensiblement pour la teneur correspondant à Fe Ni^ Pour cet 

 alliage, la dilatation s'effectue donc sensiblement suivant une loi parabo- 

 lique, au moins entre o*^ et 800°. 



Diagramme d'ensemble. -- Tous les résultats qui viennent d'être exposés 

 sont figurés, sous la forme de dilatabilités vraies en fonction de la 

 teneur, dans le diagramme figure 2. La chute brusque de la courbe relative 

 à 700°, presque à l'aplomb de Fe-Ni, constitue une preuve de l'existence 

 de ce composé à cette température. Le prolongement de la courbe jusqu'à 

 l'ordonnée d'origine correspond au coefficient de dilatation du fer y à 700" 

 (hypothétique). Des essais entrepris sur une série d'aciers polyédriques au 

 manganèse donnent pour cette grandeur un nombre très concordant, et ce 

 résultat constitue une bonne vérification. 



CHIMIE PHYSIQUE. — Alliage ternaire zinc — argent - plomb. 

 Note de M. B. Bo«;itcii, présentée par M. H. Le Chatelier. 



D'après les recherches antérieures, le zinc et l'argent forment six solu- 

 tions solides et une combinaison Zn^Ag^ ('); le plomb et l'argent ne 

 forment qu'un seul eutectique à 4 pour 100 d'argent (-). 



Le zinc et le plomb ne sont que partiellement miscibles à l'état liquide. 

 Au moment de la solidification, le zinc dissout 0,95 pour 100 de Pb et le 

 plomb 1,35 pour 100 de Zn. Cette solubilité réciproque varie avec l'état de 

 pureté des deux métaux et avec la température; au voisinage de 700° le 

 plomb dissout i5 pour 100 de zinc. Lorsqu'on fond ces trois métaux en- 

 semble, il se forme généralement deux couches superposées. Cette pro- 

 priété constitue, comme on sait, la base d'un procédé métallurgique dans 

 le traitement des plombs argentifères. 



Dans celle Note, je me propose d'étudier la répartition des trois métaux 



(') Gautier et CiiAnrv, Contribution à l'étude des alliages. — Heygock et Nevim.k, 

 ./. of chein. Soc. 1907. — Carpenter et Whiteley, Int. Zeit. fiir Metallog. 



(') Heycock et Nevili-Tî, Phil. Tranf:., 1907. — Gavtikr, Contribution à l'étude 

 des alliages. — BemrrRUS, Mie. Gef. d. Met. u. Leg. 



